Vereinszeitung. 337 



derschlag mehr entsteht. Auch Kleesalz oder kleesaures Ammoniak 

 kann statt der Kleesäure genommen werden, deren Anwendung aber 

 ein längeres Waschen des Niederschlages erfordert. Das auf diese 

 Weise hergestellte kleesaure Eisenoxydul lässt sich auf einem dop- 

 pelt zusammengelegten Leintuche mit kaltem oder warmem Wasser 

 schnell auswaschen, bis die ablaufende Flüssigkeit nicht mehr sauer 

 reagirt. Um einen Verlust an Kleesäure zu vermeiden, ist es vor- 

 teilhaft, das Eisensalz nicht gänzlich zu fallen. 



Das kleesaivre Eisenoxydul wird nun, nachdem es durch Aus- 

 drücken im halbtrocknen Zustande sich befindet, auf einem Eisen- 

 blech mit aufgezogenen Rändern oder in einem Metallkessel über 

 sehr massigem Feuer, auf einer Ofenplatte oder über der Wein- 

 geistlampe erhitzt. Schon bei 200° C. beginnt die Zersetzung des 

 Salzes, und bei etwas höher gesteigerter Temperatur wird das Eisen- 

 roth in der feinsten Zertheilung hergestellt. 



Auf solche AVeise bereitetes Eisenroth steht in der Härte dem 

 gewöhnlichen nicht nach, und kann, da es eine absolute Sicherheit 

 der feinsten Vertheilung gewährt, sogleich ohne Schlämmen ver- 

 wendet zu werden. Versuche, welche damit bis jetzt zum Poliren 

 von Metallen, namentlich von Gold und Silber, auch zum Poliren 

 der Gläser angestellt worden sind, habeu gezeigt, dass ohne zu 

 kratzen, damit in kurzer Zeit die feinste Politur erzeugt werde, 

 weshalb es auch, auf Leder aufgetragen, zu Streichriemen sehr 

 geeignet ist. Zum Poliren der Daguerre'schen Silberplatten und 

 der Teleskope entspricht es vollkommen. Das Pfund des Präparats 

 berechnet sich ungefähr auf 3 fl. 



Das Verfahren ist natürlich auch zur Darstellung anderer 

 Metalloxyde in chemisch reinem, höchst vertheiltem Zustande. Um 

 z. B. das kleesaure Zinnoxydul in reine Zinnasche zu verwandeln, 

 bedarf es einer etwas höheren Temperatur, als zur Zersetzung des 

 Eisensalzes erfordert wird. (Buclin.n.RepeH. Bd. 3. 7. p.S09 — 11) 



. B. 



ßchicarze Holzbeize. 



Karmarsch macht auch darauf aufmerksam, dass die von 

 Runge vor einigen Jahren empfohlene Stahlfederntinte ein vor- 

 treffliches Mittel zum Schwarzbeizen des Holzes abgebe. 



Die erwähnte Tinte wird ohne Erwärmung und überhaupt ohne 

 alle Vorbereitung mittelst eines Pinsels oder Schwammes auf das 

 Hojz gestrichen und nach dem Trocknen der Anstrich wiederholt. 

 Drei - oder höchstens viermaliges Bestreichen bringt eine tiefe 

 Schwärze hervor, welche den höchsten Grad von Schönheit erlangt, 

 sobald Politur oder ein Firniss darüber gesetzt wird. Kar mar seh 

 hat mit gleich gutem Erfolge die verschiedensten Holzarten zu sei- 

 nen Proben benutzt. 



Das Verfahren zur Bereitung der Chromtinte, welches Kar- 

 marsch nach mehreren vergleichenden Versuchen als das beste 

 erkannt hat, ist folgendes: Man übergiesst 2 Loth käufliches zer- 

 riebenes Blauholzextract mit 4 Pfund oder 2 Quartier kochenden 

 Wassers, setzt nach dem Auflösen 1 Quentchen gelbes chormsaures 

 Kali hinzu und rührt gut um. 



In Ermangelung des Blauholzextracts kann man 4 Pfd. Blau- 

 holz 1 Stunde lang mit Wasser abkochen, die durch Abgiessen 

 und durch Auspressen des Holzrückstandes getrennte Flüssigkeit so 

 weit eindunsten, dass sie nur 3 Quartier beträgt: endlich 1 Quent- 



Arch. d. Pharm. CXXX1V. Bds. 3. Hft. 24 



